200 CoQuiLiiAT. — Cours élûmmtaire sur la fabrication 



charges permanentes , et l'on sait que les corps se rompent sons 

 des eliarges permanentes, beaucoup plus faillies, fjue celles qu'ils 

 pourraient supporter inslantanémenl. La diminution de cohésion , 

 qui résulte de cette tension , est rendue manifeste par la facilité 

 qu'il y a à faire sauter en éclats , la croûte blanche formée par un 

 prompt refroidissement à la surface des canons; |iar les effets de la 

 trempe, qui suffît pour briser en morceaux les plus gros boulets ; 

 parles ruptures inopinées et violentes, que l'on remarque quel- 

 quefois sur des plaques en fonte, sur des plates-formes, des roues 

 à engrenages, etc., plusieurs heures, plusieurs jours et même quel- 

 quefois plusieurs mois après leur coulée. 



Les dilatations et contractions successives, que déterminent les 

 variations de température, et les vibrations occasionnées par le 

 tir, metlent les molécules en mouvement, et affaiblissent la force 

 de cohésion, par rimperfeclion de l'élasticité et par le peu de ductilité 

 de la fonle. 



On doit cependant se rassurer en considérant la lenteur de ces 

 causes de destruction. 



ARTICLE IX. 



CONSIDÉRATIONS SUR LES CANONS EN FONTE -, LEUR FONDAGE ET LEURS EPREUVES. 



Effets d'une fusion "prolonqéi: sur ta fonte; nécessité de diverses 

 qualités suivant le calibre des bouches à feu. 



La fonte se rapproche d'autant plus de l'acier , par sa composi- 

 tion, qu'elle contient moins de carbone et de substances étran- 

 gères : mais il ne faut pas qu'elle devienne blanche, car alors elle 

 serait cassante, comme l'acier trempé. En coulant à une haute tem- 

 pératuie, et laissant refroidir lentement le métal dans le moule, 

 cette partie de la fonte, d'une couleur plus claire ou blanche, qui 

 enveloppe les grains graphiteux après la congélation du métal , se 

 dépouille d'autant plus du carbone et des autres substances étran- 

 gères , (par leur concentration dans les grains graphiteux et vers 

 l'axe de la pièce, et par la formation des laitiers qui surnagent) 

 que la température a élé plus élevée, et le refroidissement plus 

 lent : et cependant , la fonte acquiert une teinte plus grise, tout en 

 se rapprochant davantage de l'acier. Le refroidissement et la con- 

 gélation sont d'ailleurs d'autant plus prompts, que le calibre est 

 plus petit et la fonte moins carburée. • 



